﻿414 



Die (yon mir ausgefubrte) cbemiscbe Analyse lafit demgemaB 

 das Gestein a, wie nach seiner rein weiBen Farbung und dem 

 petrographischen Habitus zu erwarten, als das technisch wicb- 

 tigste Gestein, als ein Material von ganz auBergewobn- 

 licher Reinheit, erkennen. Es ergaben sich folgende Zahlen: 



Si0 2 62,44 % 



A1 2 3 , Fe 2 3 , Mn 3 <V) . . . 1,24 „ 



CaO Sp. 



MgO 31,99 „ 



Gliihverlust 2 ) 5,07 „ 



Summe 100,74 % 



Dieser Talk ist also noch reiner als der durch H. Michel 3 ) 

 von Hozsuret (Ungarn) bescbriebene und saintlicbe bei H. Rosen- 

 busch und TJ. Grubenmann namhaft gemacbten Gesteine. Er 

 komint demgemaB der Zusammensetzung des rein en Silikats 

 entspr. 63,5% Si0 2 , 31,8% MgO und 4,7% H 2 sehr nabe. 



Ein ganz anderes Bild erbalten wir, wie nacb dem mikro- 

 skopiscben Befunde zu erwarten, aus der Analyse des Gesteines c, 

 die gleicbfalls von mir vorgenommen wurde. Man erbalt: 



Si0 2 41,56 % 



A1 2 3 14,87 „ 



Fe 2 3 2,69 „ 



FeO , . 0,56 „ 



MnO 0,34 „ 



CaO 0,91 



MgO 20,63 



3,54 



93 



K 2 

 Na 2 



H 2 unter 110° 0,51 „ 



H 2 uber 110° . . . . . . 14,82 , 



Summe 100,43 % 



Der Talk bietet nacb seinem mikroskopiscben Bilde wenig 

 bemerkenswertes. Er erscbeint in dem analysierten rein weiBen 

 Gestein in regellos angeordneten feinen Fasercben, die lebbafte 

 Interferenzfarben (bei normaler Scbliffdicke bis zum Brillant- 

 griin der 3. Ordnung) und positiven Cbarakter der Hauptzone 



: ) Mit Ammoniak und Ammoniumpersulfat zusammen gefallt 

 (siehe Hillebrand-Wilke-Dorfurt, Analyse der Silikat- und Carbonat- 

 gesteine S. 99). Die Natronschmelze war lebhaft griin gefarbt. 



,J ) Bei einer Temperatur unter 110° entwicben nur Spuren von 

 Wasser; zur Gewichtskonstanz muBte stark gegliiht werden. 



3 ) Tschermak's Min.-Petr. Mitt. 31, 1912, S. 331. 



